•IS 



Verhandlungen. 



Nr. 2 



I Minne Splitter schmelzen sehr leicht in der Löthrohrflamme, noch 

 leichter im Gebläse zu einem Email. 



Das Pulver der Substanz ist violett ! ) und färbt sowohl die Borax-, 

 wie die Phosphorsalzperle gelblichgrün , die aber beide nach dem 

 Erkalten farblos werden. 



Die geglühte Substanz zeigte keinen Glühverlust und war während 

 des Processes zu einem olivengrün gefärbten Knochen zusammengebacken; 

 offenbar ging Cu» gleichwie bei den Gläsern hierbei in GuO über. 



Von verdünnter kalter Salzsäure wird die fein gepulverte Substanz 

 unter Ausscheidung von Kieselsäure vollständig zersetzt : letztere ist 

 beim Eindampfen gallertartig. Auch verdünnte Schwefelsäure bewirkt 

 vollständige Zersetzung. 



Die einerseits durch kohlensaures Natronkali aufgeschlossene, ander- 

 seits durch Salzsäure zersetzte Substanz zeigte folgende quantitative 

 Zusammensetzung : 



Aufgeschlossen 



Zersetzt 



mit kohlensau- 

 rem NatronkaU 



durch Salzsäure 



d 



SiO, 

 Fe., O, 

 AK O s 

 < 'u 

 CaO 

 Mg 



45-357 

 21-071 



1-309 



20-832 

 9697 



98-266 



47-496 

 10-660 

 J 0-094 

 1513 

 20-862 

 _8-296 

 98-921 



44-622 

 7-390 



12-068 

 1-029 



21226 



11-967 



98 302 



46-643 



20357 



1-928 

 19-893 

 11-789 



l'JO-610 



Die Menge von Fe O wurde mittelst Chamäleon-Titrirung bestimmt. 

 I )ie feingepulverte Substanz wurde mit verdünnter H 2 S0 4 versetzt und 

 hermetisch verschlossen; nach drei Tagen war bereits vollständige Zer- 

 setzung erfolgt. 



Eine Bestimmung ergab 3*812°/o Fe O ; doch wird der Gehalt von 

 Fe O bei anderen Proben etwas variiren , da auch der Procentgehalt 

 der übrigen Stoffe ein wechselnder ist. 



Wie aus den anderen gefundenen Daten ersichtlich ist . differirt 

 am stärksten der Gehalt an St'0 2 und MgO während der Procent- 

 gehalt der übrigen Glieder bei den verschiedenen Analysen keine be- 

 deutenden Unterschiede aufweist. Der verhältnissmässig grosse Procent- 

 satz von Ca O und Mg O rührt offenbar von dem dolomitischen Kalke 

 her. der in der Umgebung der Schmelz sich findet und als Zuschlags- 

 mittel benutzt werden durfte. 



Dass der Gehalt an SiO^ kein constanter ist, kann damit gerecht- 

 fertigt werden, dass bei den einzelnen Analysen Materiale von ver- 

 schiedenen Stücken benützt wurde, die von verschiedenen Chargen her- 

 rühren konnten; überdies kann die ungleiche Vertheilung der Mikrolithe, 

 die oft in grosser Menge gedrängt auftreten, das Ergebniss der Analyse 

 beeinträchtigen. 



') Eadde's kleine internationale Farbenscala 23 

 nach purpur 



violett . erster Uebergarjg 



